— 35 — 
a dell’acqua acidulata con acido cloridrico, non potei osservare alcun indizio di eri- 
stallizzazione. 
Quando invece si riscalda alla temperatura della fusione della ghisa il fluoruro 
di magnesio amorfo, esso si fonde completamente e col raffreddamento si ottiene una 
massa cristallina che osservata con una lente appare composta di prismi. — Osser- 
vando nella luce polarizzata sezioni sottili della massa cristallina fusa, si riconosce 
che i cristallini che la compongono non appartengono ai sistemi monometrico mo- 
noclino e triclino. — Questi cristalli sono frequentemente raggruppati in dendriti 
incrociate ad angolo retto; il che, essendo escluso il sistema monometrico, parla in 
favore di quello dimetrico. L'analisi chimica della massa fusa diede risultati corri- 
spondenti alla formola Mg Fl». 
Riuscii pure ad ottenere del fluoruro di magnesio in cristalli lamellari molto 
più appariscenti di quelli del fluoruro di magnesio fuso, fondendo in un crogiuolo di 
platino un miscuglio di fluoruro di magnesio e di cloruro di potassio o di sodio e 
lasciando raffreddare molto lentamente, lisciviando la massa con acqua finchè l’acqua 
di lavatura non dà più alcuna reazione col nitrato d’argento. Il residuo cristallino 
formato da lamine incolore anisotrope presentò la seguente composizione centesimale: 
IR II. Mg Fb 
Magnesio 39,21 38,94 38,71 
Fluoro 60,79 61,06 61,29. 
100,00 100,00 100,00 
I cristalli di fluoruro di magnesio ottenuti col miscuglio di fluoruro di magnesio 
amorfo di un cloruro alcalino (sodico o potassico) sono geminati genicolati, e esami- 
nati colla luce polarizzata, presentano gli stessi caratteri di quelli ottenuti colla fusio- 
ne del solo fluoruro di magnesio amorfo. — Il collega prof. Struever volle avere 
la compiacenza di esaminare questi cristalli e mi comunicò il risultato delle sue 
osservazioni colle seguenti parole, dalle quali appare che ho raggiunto lo scopo che 
mi era prefisso nel fare delle ricerche sul fluoruro di magnesio, quello cioè di otte- 
nere artificialmente la Sellaite : « Orientando i prismetti del fluoruro di magnesio 
« artificiale in modo che i loro spigoli siano paralleli all’asse ottico del microscopio 
< polarizzante, distintamente si vede che sono prismi a sezione quadrata, o la com- 
« binazione dei due prismi a sezione quadrata di primo cioè e di secondo ordine 
< (110) (100). — Anche i geminati soddisfanno perfettamente alle costanti della Sellaite. 
« Misurando l’angolo fra gli assi principali di due geminati trovai clie esso è di 67.° 
< Or bene, supponendo che questi cristalli siano geminati di Sellaite secondo la solita 
« legge del Rutilo, cioè asse di geminazione normale a (101), il calcolo mi dà pre- 
« cisamente lo stesso risultato ('). Mi pare che questa coincidenza tolga ogni dubbio 
« sulla identità cristallografica della Sellaite e del fluoruro di magnesio artificiale ». 
(1) L'esame dei cristalli di fluoruro di magnesio da me ottenuto porse occasione al professore 
Struever di fare la seguente rettificazione. 
« Rivedendo la mia nota sulla Sellaite (Alti della Reale Accademia delle Scienze di Torino 
« Vol. IV, pag. 35) mi accorgo di una svista che conviene rettificare. 
